44 KARrsTeNn 
trennende leichtflüssigere Verbindung, von der strengflüssigeren Metall- 
mischung entfernt würde. 
Das Resultat der Saigerung sind die sogenannten Werke, näm- 
lich silberhaltiges Blei, welches sich im flüssigen Zustande abgeschieden 
hat, und die unter dem Namen des Kiehnstocks bekannte Verbindung 
von Kupfer und Blei, welche sich durch Glühen nicht weiter trennen 
läfst und im starren Zustande auf dem Saigerheerde zurück bleibt. Die 
Zusammensetzung der Werke und Kiehnstöcke würde daher über den 
Erfolg des Saigerprozesses Aufschlufs geben müssen. Von den bei einer 
und derselben Saigerung niedergeschmolzenen Werken wurden in sieben 
verschiedenen Perioden, nämlich zu Anfange und zu Ende des Prozes- 
ses, und aufserdem etwa von dreifsig zu’ dreifsig Minuten, mit grofser 
Sorgfalt Schöpfproben genommen, in denen ein ziemlich gleich bleiben- 
des Verhältnifs des Kupfers zum Blei gefunden ward ('). Dies Verhält- 
nifs würde am mehrsten' mit einer Verbindung aus zwölf Mischunsge- 
wichten Blei und einem Mischungsgewicht Kupfer übereinstimmen, einer 
Verbindung, deren Vorhandenseyn gerade nicht sehr grofse Wahrschein- 
lichkeit für sich hat und daher aus dem Erfolg dieser Untersuchungen 
nicht mit Zuverlässigkeit angenommen werden darf. Auch der Silber- 
gehalt der Werke zeigte keine bedeutende Verschiedenheit (?). Beide 
Erfolge beweisen aber wenigstens, dafs die Scheidung der Metallgemische 
bei der Saigerung, vom Anfange bis zu Ende derselben, nach einem 

(1) Die Zusammensetzung der Werke geht aus folgender Zusammenstellung hervor, 
in welcher No.1 die zu Anfange, und No.7 die zu Ende der Saigerung gefallenen 
‚Werke bezeichnen 
No.1.. 'No.2. No.3. No.4. 'No.5.° No.6. No.7. 
EN 
Blewer.r 97,8 ee 97,3 7,6 97,1 97,5 97,3. 
Kupfer... 2,2 214 2,7 2,3 2,8 2,5 2,7. 
(2) Der Silbergehalt (nach Lothen in 200 Pf. Werken) war folgender: 
No.1. No.2. ı No.3. No;4.  No.5. No. 6. No. 7. 
m a a EI Te 
10,5 10,5 10,75 ‘10,75 10,755 10,8 10,8. 
